( 848 ) 



» Il existe dans la syénite zirconienne de Barkevig, près Brevig, un pyroxène 

 en prismes d'un vert foncé, ordinairement cannelés, et qui accompagne la 

 cancrinite, l'élœolithe et différentes autres espèces de celte même localité. Ce 

 pyroxène possède un clivage assez facile suivant m et un autre suivant h'. 

 Sa couleur est d'un vert sombre et celle de la poussière d'un vert clair. 

 Densité : 3,464- Au chalumeau, il fond facilement en un verre noir. Au spec- 

 îroscope, on voit la soude et la chaux. 



» L'acide chlorhydrique l'attaque à peine. 



» Sa composition est presque la même que celle de l'œgirine de Brevig, 

 analysée par M. Rammelsberg; elle contient seulement plus de soude et 

 moins de chaux. 



» En voici les résultats : 



Oxygi'ne- Rapport. 



Silice 52,ii 2 7>79 2 



Alumine 2 j47 i , i5 



Alumine 2 j47 i , io ) 



Oxyde ferrique 22,80 6,84 ) " 



Oxyde ferreux 8,4o 1,86 



Chaux 2,60 0,74 



'3, 87 



Magnésie 0,4' o, 16 ( ' 



Soude 12,10 3,i2 ) 



Perte au feu o , 3o 



101 , 19 



» En réunissant les bases R aux bases R, le rapport de l'oxygène de la 

 silice à celui des bases est exactement comme 2:1. Ce même rapport 

 existe dans l'arfvedsonite du Groenland dont la composition est presque 

 identique à celle de l'œgirine de Barkevig ; seulement la première a les 

 clivages de l'amphibole, tandis que l'œgirine possède ceux du pyroxène. » 



CHIMIE. — Action delà magnésie sur les fluorures alcalins; par M. Ch. Tissier. 



« On sait que la chaux hydratée décompose avec une grande facilité le 

 iluorure de sodium, en donnant naissance à de l'hydrate de soude 

 NaOHO) soluhle et à du fluorure de calcium insoluble. C'est d'après cette 

 réaction qu'ont été utilisés jusqu'ici les résidus de la fabrication de l'alu- 

 minium par la cryolithe : 



Al 2 Fl 3 3NaFl+ 3Na =J^ + ^NaJl 



Cryolithe. Sodium. Alumi- Fluorure 



m mu de sodium. 



6NaFl 4- 6CaOHO = 6NaOHO -t-JiCaFl. 



Chaux hydratée. Hydrate Fluorure 



de soude. de calcium. 



